( 582 ) 
fondre, en présence de l'air humide, un mélange de ce dernier sel haloïde 
avec du perchlorure de fer ou du fer oligiste pulvérisé jusqu’à l’appari: 
tion de la zincite. Si l’on veut opérer à l’aide du fluorure, il convient de 
fondre un mélange de 6 parties de fluorure de potassium, de 4 parties de 
fluorure de zinc et de 2 parties de fluorure ferrique ou de r partie d'oli- 
giste On continue l’action combinée de la chaleur et de la vapeur d’eau 
jusqu'à ce que tout le fluorure soit décomposé. Les cristaux de zincite, 
mélangés à ceux du ferrite après l’action de l’eau bouillante, sont dissous 
au moyen de l'acide acétique étendu de 4 volumes d’eau et bouillant. 
» Propriétés et analyse. — Le ferrite dezinc pur affecte la forme d’octaèdres 
réguliers, souvent modifiés sur leurs arêtes par de très petites facettes 
appartenant au dodécaèdre rhomboïdal. Les plus petits éristaux sont trans- 
parents, présentent sous le microscope une couleur rouge brunâtre et sont 
monoréfringents. Les plus gros sont opaques et brillent d’un éclat métal- 
lique. La trace qu'ils laissent sous le pilon est rouge jaunâtre tirant sur 
l’orangé. Ces cristaux ne sont pas magnétiques. Leur dureté est exprimée 
par le nombre 6,5 et leur densité a été trouvée égale à 5,33. Ils sont 
anhydres et inaltérables sous l'influence du grillage ét de la calcination: 
Les acides ne les dissolvent que très lentement. L'acide acétique étendu 
de 4 volumes d’eau, l'acide azotique additionné de 9 volumes y ne les 
altèrent pas sensiblement: 
» Le ferrite de zinc, finement pulvérisé, fondu avec le carbonate de Hard 
devient aisément soluble dans les acides : c’est dans la solution nitrique 
du produit de cette attaque que l’on a dosé, par les procédés ordinaires, 
les éléments de la franklinite artificielle. L'analyse a donné les résultats 
suivants, à peu près identiques à ceux qu’ oe la se théorique de la 
franklinite pure, Fe?0*Zn0. 
i Thione 
Peroxyde de fer...... bis 67 o 
Protoxyde de zinc ....,..... 33 33,6. 
» franklinite naturelle présente avec le PE dé zinc pur quej ‘ai 
obtenu des différences notables : elle est opaque et laisse sous le pilon 
une trace noir brunâtre; elle est magnétique ét sa densité ne dépasse 
pas 5,09. Ces différences s'expliquent par la nature des impurétés que ren- 
ferme le minéral naturel : celui-ci contient au moins 25 centièmes de fer- 
rites de fer et de manganèse, le premier magnétique ‘et tous deux noirs, 
opaques et avant des densités inférieures à celle du ferrite zincique. 
